4 R. Konipf. 



ZU haben irlaubtoii. henilit z. I>. wahrscheinlicli auf ihm Litliiiiiniichalt aller 

 (ilas-diud auch Quarz-) lieräte.M 



(iejren phvsikalisehe und chemische Einflüsse wesentlich widerstands- 

 fähiijer als das uewöhnliche Thüringer Glas erweist sich Jenaer deräte- 

 glas: hieraus auirefertiiite Kolben, Becheriiläser und Reaiienzgläser zu 

 benutzen, empfiehlt sich daher — besonders bei analytischen Operationen 

 und beim Arbeiten mit wertvollerem Versuchsmaterial — in hohem Maße. 

 In siedendem Toluidin auf 200° erhitzte Gefäße aus dieser Glassorte 

 vertrai^en in der Keiicl das Eintauchen in kaltes Wasser, ohne zu sprinjicn. 

 In der Resistenz ge.uen Wasser von gewöhnlicher Temperatur übertrifft 

 das Jenaer (Teräteglas das beste böhmische Glas um das Vier- bis Fünffache, 

 in der Resistenz gegen Wasser von 80" sogar um das Elf- bis Zwölffache. 



Für viele Zwecke sehr wertvoll ist ferner das „Jenaer Thermo- 

 meterglas 59 III" (Borosilikatglas). Es ist zwar gegen chemische Ein- 

 flüsse nicht so widerstandsfähig wie das Jenaer Geräteglas, besitzt aber 

 einen äußerst geringen Ausdehnungskoeffizienten, so daß es auch bei 

 brutaler Behandlung nicht leicht springt, erweicht ferner erst bei etwa 

 .ööO" und läßt sich ausgezeichnet vor der Gebläselampe - auch zu kom- 

 plizierteren Apparaten - verarbeiten. 



Eine besondere (ilassorte ist das Hartglas, das man durch rasches 

 Abkühlen gewöhnlichen (xlases (-rhält. Gefäße aus Hartglas zeigen sich so- 

 wohl gegen Schlag und Stoß, wie gegen schroffen Temperaturwechsel un- 

 empfindlicher wie Porzellangeräte ; man kann sie aus großer Höhe zu 

 Boden fallen lassen, ohne daß sie zerbrechen. Der allgemeinen Anwend- 

 l)arkeit des Materials für chemische Geräte steht ein schwer wiegender 

 Mangel entgegen : wird ein Gegenstand aus Hartglas an einer Stelle seiner 

 (Oberfläche geritzt, so zerfällt er unter Explosion zu kleinen Brocken oder 

 zu Pulver (Bologneser Tränen). Im Handel befinden sich sogenannte Färbe- 

 becher aus Hartglas. 



Die bisher besprochenen Glassorten sind sämtlich mehr oder weniger 

 undurchlässig für ultraviolette Strahlen, die gerade chemisch häufig besonders 

 wirksam sind ; für Gefäße bei photochemischen Reaktionen, zu Quecksilber- 

 lampen usw. wird daher von Schott und Genossen das sogenannte Uviol- 

 glas angefertigt, das sich durch eine hohe Durchlässigkeit für die brech- 

 bareren Wellen auszeichnet. Übrigens färbt sich das gewöhnliche Glas in- 

 folge eines geringen Mangangehaltes unter der Einwirkung ultravioletter 

 Strahlen meistens bald violett. 2) 



') Vgl. z. B. Mme. .S'. Curie und Mlle. E. Gleditsch, Einwirkung von Radium- 

 emanation auf Kupfersalzlösungen. Comptes rendus de l'Acad. des sciences, Paris. T. 147. 

 p. 345 (1908); Chem. Zentralbl. 1908. II. S. 1566. 



^) Vgl. z. B. Franz Fischer, Über die Wirkung ultravioletten Lichtes auf Glas. 

 Ber. (1. Deutschen ehem. Ges. Jg. 38. S. 946(1905); ferner: Fr. FischerimdFritz Braehmer, 

 Bildung des Ozons durch ultraviolettes Licht. Khenda. Jg. 38. S. 2(533 (1905) und Ed- 

 irard S. Simjjson, Färbung des Glases durch Sonnenstrahlen. Chem. News. \'o!. 91. p. 236 

 (1905): vgl. Chem. Zentralbl. 1905. II. S. 533. 



